SÉANCE DU 4 AOUT igi3. 32 1 



chacun d'eux, toujours dans le même sens. Dans l'alliage à 3,94 pour 100 

 de Si, ces deux points seraient donc inversés, le point «, correspondant à 

 la température de 720 et le point a 2 à la température de 690 , et dans les 

 alliages plus riches en silicium ce serait le pointe/, qui disparaîtrait par suite 

 de la transformation rapide (au cours même de l'expérience) du carbone 

 en graphite; le point unique des alliages riches en silicium serait donc le 

 point a 2 dont la température irait toujours en s'abaissanl. 



8 8 



Teoipôr&turei 



Cette inversion des deux points a, et a., nous parait un fait nouveau et 

 assez important, susceptible d'apporter des éclaircissements sur la nature 

 des transformations qui correspondent aux points critiques. Nous avons 

 donc cherché à en vérifier la réalité par diverses expériences. Nous citerons 

 en particulier les résultats obtenus sur des alliages plus carbures que ceux 

 considérés plus haut, ce qui augmente l'importance du point a, sans mo- 

 difier sensiblement celle du point a. 2 . La figure 2 reproduit les diagrammes 

 de refroidissement obtenus sur deux alliages contenant respectivement 

 o,35 et 4)20 de Si avec o,35 de C. On voit que le point a,, très 

 nettement marqué par suite de la teneur en carbone, s'élève de 63o°à 7 1 4 ° •> 

 tandis que le point a 2 s'abaisse de 690 environ à G70 quand la teneur en 

 silicium passe de o,35 à 4,20. En même temps, le point a, diminue d'inten- 

 sité parce qu'une partie du carbone passe à l'état de graphite au cours 



C. R., 1913,3' Semestre. (T. 157, N° 5.) 4 2 



